Магнитоэлектрический эффект в гибридных композиционных материалах  в области электромеханического резонанса

Магнитоэлектрический эффект в гибридных композиционных материалах в области электромеханического резонанса

Крудов А.А.

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Введение

Композиционные магнитоэлектрические материалы представляют собой механически взаимодействующие смеси магнитострикционной и пьезоэлектрической компонент. По технологии изготовления принято различать объемные и многослойные композиционные материалы. Объемные феррит-пьезоэлектрические композиты представляют собой внедрение одной фазы в объем другой, многослойные - поочередное чередование ферритовых и пьезоэлектрических слоев. Магнитоэлектрический (МЭ) эффект заключается в возникновении поляризации под действием магнитного поля и, наоборот, в возникновении намагниченности под действием электрического поля. МЭ эффект в композиционных материалах относится к эффектам второго порядка. По отдельности его нет ни в ферритовой, ни в пьезоэлектрической фазах. Наличие МЭ эффекта в композитах обусловлено механическим взаимодействием ферритовой и пьезоэлектрической подсистем. В магнитном поле вследствие магнитострикции в ферритовой компоненте возникают механические напряжения, которые передаются в пьезоэлектрическую фазу и, благодаря пьезоэффекту, вызывают поляризацию. В области электромеханического резонанса величина МЭ эффекта резко возрастает. В работе [1] получено выражение для магнитоэлектрического коэффициента для образца гибридного композиционного материала при условии, что пластинка тонкая и узкая. В общем случае ширина пластинки соизмерима с длиной образца и вносит вклад в магнитоэлектрический коэффициент. В данной работе получено выражение для магнитоэлектрического коэффициента с учетом ширины пластинки.

Расчет магнитоэлектрического коэффициента.

Уравнение эластодинамики или уравнение движения среды в общем случае имеет вид

дГ дху

где и - I- ая проекция вектора смещения среды, Ту - тензор напряжений, связь которого с тензором деформаций Б, и электрическим и магнитным полями определяется обобщенным законом Гука

'Б, = + ,

тБк = тзк1тТк + ЧлИг.

Здесь 'з у, X - тензоры эффективных податливостей для пьезоэлектрика и магнетика соответственно, dji и дк эффективные пьезоэлектрический и пьезомагнитный тензоры соответственно. В пьезоэлектриках уравнение для компонент вектора электрической индукции А имеет вид

А = + ^'Т,

где 5у - эффективная диэлектрическая восприимчивость. В качестве модели рассмотрим

образец из гибридного композиционного материала, склеенного из тонкой магнитострикционной пластинки длиной Ь}, пьезоэлектрической пластинки длиной Ь2 и шириной Ж (рис. 1). Образцы такой конструкции использовались в эксперименте [2]. Толщину соединительного клея будем считать пренебрежимо малой. На нижней и верхней поверхности пьезоэлектрической пластинки нанесены тонкие металлические контакты.

магнетик

-Ь}

м

р

Ь2

X

Рисунок 1. Схематичное изображение образца из гетерогенного композиционного материала

Пусть образец поляризован по нормали к плоскостям контактов (ось 7). Магнитные поля, постоянное подмагничивающее и переменное с частотой ю, направлены перпендикулярно к направлению поляризации, вдоль оси X (поперечная ориентация полей).

Будем считать, что толщина пластинки много меньше ее длины и ширины. Поскольку грани пластинки свободные, а пластинка тонкая и узкая, то можно считать, что компонента напряжений Тз равна нулю не только на поверхностях, но и во всем объеме и отличными от нуля компонентами тензора напряжений будут только Т} и Т2. Верхняя и нижняя грани пьезоэлектрической пластинки представляют собой эквипотенциальные поверхности, следовательно, отличной от нуля компонентой вектора напряженности электрического поля будет только Ег . Уравнения для тензора деформаций т$ч в магнитострикционной пластинке и для тензора деформаций р$ч и индукции электрического поля Б, в пьезоэлектрике имеют вид

то т т^ , т т^ , т тт

8= s}} Т} + 8}2 Т2 + дпИ}

та т тгр т тгр т тт

82= 5}2 Т} + S}} Т2 + Ц}2Н}

Р8}= PS}} РТ} + Р 8}2 РТ2 + Рёз}Ез 8 = Р^}2РТ} + PSn РТ2 + Рё3}Е3

Бз= РгззЕз + Рйз1

т т Р Р

где $}2, $}}, -компоненты тензора податливости магнетика и пьезоэлектрика

соответственно, Ргзз- компонента тензора диэлектрической проницаемости пьезоэлектрика, pd3}, тц}}, тд}2 -пьезоэлектрический и пьезомагнитный коэффициенты.

Выразим из (5) - (8) компоненты тензора напряжений тТ}, тТ2: РТ} и РТ2. В результате вычислений получим для них выражения

+ т^2 -

Т = -

1 т

5П

0

Электронный научный журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ» 782 http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2005/074.pdf

тТ1 = т Л 2,ГБ2 -

РТ1 = V Б* 2 +Р 81 -

Г2 = 7-77-7-^^1 + PS2 - (1+"У^зЛ :

Ч

PT2 = ^ + PS2 -

где ту=-тз12/%, pv=-15з^/^ - коэффициенты Пуассона для магнетика и пьезоэлектрика соответственно.

Подставим (10) - (13) в уравнение движения (1), получим дифференциальные уравнения для смещений среды магнетика тих, тиу и пьезоэлектрика рих, рих, решения которых запишем в виде

тих

рих

тиу

риу

где тк=& ("р тэ11)112 , рк=ш Ср рэ11)1/2 , тр , рр - плотности магнетика и пьезоэлектрика соответственно. Постоянные интегрирования Л1} А2, Л3, Л4, В1, В2, В3 и В4 найдем из граничных условий. Полагая контакт между фазами идеальным, а левую грань магнетика и правую грань пьезоэлектрика свободными имеем следующие граничные условия:

тих

пиу

ш ш

0 0 ш ш

0 ш

0 ш

I рТ1

0 0

- Ь 0

0 Ь2

1 тТ2

-Ь 0

Подставляя выражения (10) - (17) в выражения (18) - (25) получим систему уравнений, решение которой дает выражения для постоянных интегрирования.

Возникающую вследствие пьезоэффекта, напряженность электрического поля найдем из уравнения (9) с использованием условия разомкнутой цепи, которое в данном случае запишется в виде

Ь

Ь Ж

0 0

Подставляя выражения (12) и (13) в (9) а затем получившееся выражение в (26), с учетом решения для А¡, А2, А3, А4, В¡, В2, В3, В4, и выполняя интегрирование, получим уравнение для Е3. Используя определение магнитоэлектрического коэффициента по напряжению аЕТ = Е3 /Н1,

получено для него выражение которое вследствие его громоздкости не будем приводить в этой работе.

Теоретическая частотная зависимость магнитоэлектрического коэффициента для узкой пластинки (^=0) приведена на рис. 2, для широкой пластинки на рис. 3. Для количественной оценки величины эффекта воспользуемся параметрами композиционного материала, приведенными в [3]. Выражая обычным способом модули податливости через модули упругости, мы получим следующие значения параметров: магнетик - т8ц=0.454-10~1() м2/Н, ц11=19.710~10 м/А, т8п=-).135-1)~10 м2/Н, д12=-6,610~10 м/А, тр=92)) кг/м3, Ь1=6,8 мм; пьезоэлектрик - ps11=0.16610-10 м2/Н, ps12=-0.048610-10 м2/Н, йз1=-1.8210-1) м/В , Рр=7700 кг/м3, рг33=1800, Ь2=9.1 мм, w=6,5 мм. Параметр х, характеризующий затухания, определим из условия, чтобы полуширина резонансной линии, рассчитанной теоретически, совпадала с полушириной экспериментальной кривой. Это условие дает для него значение х =10000 рад/с.

пластинки.

В/ смЭ

Для широкой пластинки на частотной зависимости МЭ коэффициента появляется дополнительный третий пик, а также наблюдается увеличение МЭ коэффициента на 4 B/смЭ.

Список литературы

1. Д. А. Филиппов, А. А. Паневин Магнитоэлектрический эффект в феррит-пьезоэлектрических композитах в области электромеханического резонанса // Вестник НовГУ. Сер.: Естеств. и техн. науки. - 2004. - № 26. - С. 24-29.

2. Wan J. G., Liu J.-M.,. Chand H. L. W, Choy C. L., Wang G. H., Nan C. W. //J. Appl. Phys., 2003, V.93, P.9916.

3. Liu Y. X., Wan J. G., Liu J.-M., Nan C. W.// Appl. Phys., 2003, V.94, P. 5111.